74 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



y de 460 x 500 de sección coa un aumento (1) de 0,02 por metro. Los lingotes cargados 

 en caliente en los pils (2), eran transformados en blooms (3) y luego recalentados y 

 laminados en placas. Se recortaba entonces en ellos barras que el laminado reducía al 

 anclio de 30 á 40 milímetros. Las probetas (4J de tracción estaban torneadas (5) y sobre 

 los trozos fracturados se desprendían virutas que eran analizadas. 



M. Webster buscó primero cómo la carga total de rotura se halla influenciada por la 

 temperatura en que se termina el laminado. Esta varía con el espesor y el ancho de las 

 piezas y, si se toma por base de los resultados los ensayos hechos sobre una chapa de 

 palastro de 10 milímetros de espesor, de un ancho inferior á lni780, hay que aplicar 

 las correcciones indicadas enseguida á las placas cuyos espesores y anchuras difieren de 

 esas dimensiones. 



E.spesor de las chapas Ancho < l-^yeo Ancho > l^-iSO 



19 — 900 k. — 453 k. 



n — 80U - 340 



16 — 680 — 227 



14 — 570 — 114 



13 — 453 — O 



11 - 227 -L 227 



10 O + 453 



8 + 1.360 + 1.820 



En cuanto á los resultados de sus ensayos de tracción, M. Webster llega á con- 

 clusiones que están condensadas en las siguientes fórmulas establecidas por M. 

 Demenge : 



Para el acero Besseiner, 



R = 21,4 + 56,¿ C + 19,1 .\Iii - 10,4 Mn — 10,4 Un' + f [C] Pli + 35,2 S ; 

 para el acero Martin, 



R = 22,9 + 56,'i C + 19,1 Mn - 10,4 Mn' + / (C) Ph + 35,2 S. 

 Las valores de la función /'(O son los siguientes : 



Para C de 0,15 á 0,25 »/»■ • • ■ / (G) = la constante 105,4. 



— de 0,08 á 0,15 /" (G) = 702,5 x C. 



— de 0,06 A 0,08 f (C) = la constante 56,2. 



Pasando á otros ensayos, M. Demenge examina primero detenidamente los re- 

 sultados obtenidos por el barón alemán Juptner, quien ha publicado reciente- 

 mente un estudio en que establece relaciones entre la tenacidad de la estricción 

 y la composición química del fierro y del acero, resultados que condensa en la 

 siguiente fórmula : 



R =25 4- 66,6 C + 28,5 Si + 14,3 Mn. 



(1) Fruü, en francés. 



(2; y (3) Expresiones del original (el subrayado es nuestroj. 



(4) Eprouvetles, en francés. 



(5) Finies delours, en francés. 



